— 53 — 



grösser die Anziehungskraft der verschiedenen Fasern 

 für einen Farbstoff, desto kleiner die Höhe ist, bis zu 

 welcher dieser in der betreffenden Faser emporsteigt, 

 desto geringer also sein Wandervermögen erscheint, so 

 dass sich das Capillarbild eines und desselben Farbstoffs 

 bei Seide oder Wolle ganz anders wie bei Filtrierpapier 

 und bei den verschiedenen vegetabilischen Pflanzenfasern 

 gestaltet, auch feinere Unterschiede einerseits zwischen 

 den einzelnen tierischen Fasern und anderseits zwischen 

 den einzelnen Pflanzenfasern wahrzunehmen sind. 



"Wird durch Tränken einer Pflanzenfaser mit einem 

 den betreffenden Farbstoff anziehenden mineralischen 

 oder organischen Körper, also mit Hilfe einer passen- 

 den Beize, die Anziehungskraft derselben für den Farb- 

 stoff erhöht, so steigt dieser in der gebeizten oder zum 

 Beispiele mit Eiweiss animalisierten Pflanzenfaser nicht 

 mehr so hoch wie ohne deren Anwesenheit, sondern er- 

 reicht annähernd nur diejenige Steighöhe, welche er in 

 einer tierischen Faser wie Wolle oder Seide erreicht 

 haben würde. Die chemische Natur des beizenden 

 Stoffes, seine chemische Anziehungskraft für den Farb- 

 stoff, welcher in der mit der Faser in Berührung kom- 

 menden Flüssigkeit gelöst ist, giebt hier den Ausschlag, 

 indem sie sich in ganz bestimmtem Maasse dem Wander- 

 vermögen sgrade des Farbstoffs in der reinen Faser ent- 

 gegensetzt. 



Die mit Eiweiss getränkten und dann getrockneten 



Streifen ergaben im Vergleiche zu den nicht getränkten 



reinen Fasern folgende Resultate nach 24 Stunden bei 



gewöhnlicher Zimmertemperatur unter der Glasglocke 



beim Eintauchen des 3 cm. langen Endes in wässerige 



Azulinlösung : 



1. a) Reines Filtrierpapier: 33,2 cm. lebhaft rot, darüber i).4 

 em. farblos. — Totalsteighöhe 42, G cm. 



